1^8 jouunAl nz niYSiQUE, dz ciiimie 



puisque cetle prompte fusion diminue la duree du conlacl gene- 

 ral oil il est d'abord place par sa grande division , en le faisant 

 couler de suite a la partie inferieure avanl qu'une tempeialure 

 sullisanle ait pu mettre a nu le charbon el la potasse avec lesquels 

 il n'est plus en rapport que par la surface du bain quil forme an 

 fond du creuset; j'en parle parce qu'une fusion Irop liate'e pent 

 eire un inconve'nienl dans d'autres cas. Cependani le moyen de 

 ramalgamation a le niieux re'ussi, avec la precaution de cliaufier 

 doucement et long-temps le creuset avant de le porter a la haute 

 temperature necessaire; alors la decomposition du tartrate se 

 Irouve deja avancee quand la volatilisation du mercure s'efTectue; 

 elle cause dans la matiere une agitation a laquelle je crois qu'on 

 doit attribuer le succes qu'on obtienl par ce precede. 



jilliage de Potassium et d'Elain ohtenu d'un melange de surtar- 

 trate de Potasse et d'Etain. 



De I'e'tain en grenaille ou divise paries nioyens connus , mais 

 mieux encore en amalgame, comma pour le plomb et par les 

 meme motifs, tenu en fusion avec du surlartrate de potasse, ac- 

 quiert la propriete d'agir sur I'eau d'une maiiiere plus marquee que 

 le plomb; neanmoins le degagement de gaz est Ires-lent, et ce 

 n'est qu'apres son accumulation sous une cloche , pendant plu- 

 sieurs jours, que j'ai pu constaler encore que c'etoit de I'hydro- 

 gene. Rien n'est plus certain que la formation du potassium el 

 sa combinaison avec I'etaiu dans cette circonstance. Les memes 

 alliages faits plusieurs fois par le precede ici expose, I'elain s'est 

 conslammenl montre, par ses efifels sur I'eau, plus abondant ea 

 potassium que le plomb. 



Comment le plomb et I'e'tain qui s'allient au potassium, pen- 

 dant leur fusion avec le tartrate, contiennent-ils, loules circon- 

 stances egales, infiniment moins de potassium que I'aniimoine 

 et le bismuth ? Cette difference ne dependroit-elle pas de la con- 

 texture plus serree des deux premiers, qui n'admet pas aisement 

 enlre les molecules me'talliques, la potasse et le charbon ? L'an- 

 timoine et le bismuth , par leur structure lamelleuse, par leurs 

 formes cristallines tres-prononcees, se pretent peut-elre mieux 

 a une interposition favorable a la reaction des elemens. Ce qui 

 paroil venir a I'appui , c'est que les alliages d'etain et de plomb 

 gardes sous I'eau, n'ont cesse de donner des bulles dhydro- 

 gene que lo, 12 et i5 jours apres leur immersion; retires au 

 bout de ce temps , le potassium eloit loiu d'y elre entierement 



